\ 



Vereinszeitung. 369 



Alkali von der Zusammensetzung des Wasserglases und zwei Thei- 

 len Wasser. Dies ist auch die kaufliche Lösung, welche So" B. 

 zeigt. Wird" diese Lösung mit zwei Volumen Wasser verdünnt, 

 80 hat dieselbe die geeignete Concentration. Bei neuen Gegen- 

 ständen geschieht die Anwendung unmittelbar, ältere müssen da- 

 gegen erst durch Waschen und Bürsten mit alkalischen Laugen 

 gereinigt werden. Grosse Oberflächen benetzt man mittelst Pumpen 

 oder Spritzen mit Brausen, ein Verfahren, das seit 1847 in Deutsch- 

 land üblich ist. P'ür Sculpturen und in manchen Fällen auch für 

 Gebäude wendet man vortheilhaft weiche Bürsten oder Pinsel an. 

 Die Erfahrung hat gelehrt, dass dies Verfahren, wenn es während 

 3 Tagen einmal täglich angewendet wurde, eine hinreichende Er- 

 härtung hervorbringt. 



Auch hat im Laufe seiner Untersuchungen Kühl mann be- 

 merkt, dass die Verkieselung oft zu verschiedenen Färbungen Ver- 

 anla.ssung giebt, und wurde dabei auf ein Mittel zur Abhülfe der- 

 selben geführt. YAn Zusatz von kieselsaurem Manganoxydul zu 

 dem alkalischen Silicat färbt die Gesteine dunkel: ein solches Ge- 

 misch ist anwendbar für Kalksteine von zu heller Farbe. Durch 

 Zusatz von künstlich bereitetem schwefelsaurem Baryt zu dem 

 Silicat erhält man ein Mittel, um zu dunkel gefärbte Gesteine 

 oberflächlich heller zu färben. f2r hat femer gezeigt, dass poröse 

 Kalksteine durch Erhitzen mit Flüssigkeiten, welche schwefelsaure 

 Metallsalze enthalten, aus diesem die Oxyde in Verbindung mit 

 Kalk fällen und hierdurch eine Färbung bis auf eine gewisse 

 Tiefe erfolgt. Mit Eisenvitriol erhielt er eine mehr oder weniger 

 tiefe Rostfarbe, mit Kupfervitriol eine ausgezeichnete grüne Fär- 

 ))ung, mit schwefelsaurem Manganoxydul eine braune und mit einem 

 Gemische von Kupfer- und Eisenvitriol eine chocoladenbraune 

 Färbung. Er fand zugleich, dass die so gebildeten Verbindungen 

 in den Stein eindringen und seine Härte vermehren. 



Von der Verkieselung zu deren Anwendung auf die Malerei 

 war nur ein Schritt. Fuchs hat schon 1847 dem berühmten Maler 

 Kaulbach die Anwendung des Wasserglases bei der Malerei auf 

 Kalk an die Hand gegeben; die Frescomalereien im Museum zu 

 Berlin sind nach diesem Principe von ihm ausgeführt. Kuhl- 

 mann geht weiter und trägt mit den Farben zugleich die Flüssig- 

 keit auf. F> hatte bemerkt, dass eine Ausscheidung der Kiesel- 

 säure durch kohlensauren Kalk aus dem alkalischen Silicat auch 

 durch die kohlensauren Salze von Strontian, Talkerde, Eisen und 

 Bleioxyd erfolgt, so wie durch andere Salze, wie z. B. chromsaures 

 Bleioxyd, chromsauren Kalk, die Oxyde von Zink und Blei. Er 

 suchte deshalb bei der Anwendung dieser Farbemittel auf Stein 

 da« Gel u. e. w., womit dieselben aufgetragen werden, durch eine 

 Lösnng von kieselsaurem Alkali zu ersetzen. Beim Bleiweiss er- 

 folgt die Bildung von kieselsaurem Bleioxyd zu schnell, als dass 

 jenes Gemisch eine Anwendung erleiden könnte. Zinkoxyd giebt 

 genügende Resultate, auch der schwefelsaure Baryt hat sich hier 

 anwendbar erwiesen. Jetzt hat es sicVi auch festgestellt, dass der 

 schwefelsaure Baryt, zu wiederholten Malen mit Leim und Stärke- 

 mehl aufgetragen, eine eben so gut deckende Varha giebt, wie Blei- 

 weiss und Zinkweiss in der Leimmalerei. Diese Entdeckung ist 

 von grösster Wichtigkeit, es ist damit ein neuer Farbstoff gegeben, 

 welcher die früher benutzten ersetzt. Diese Farbe, das Baryt- 

 wciss. hat den Vorzug, dass sie nicht durch Schwefelwasserstoffgas 

 verändert wird, und ist bei einer Ersparniss von etwa 2/3 des 



Arch. d. Pharm. CLL Bds, 3.Hft, 2G 



